(855) 



» Dosage du carbone. — On prend deux grammes du métal sous forme 

 de copeaux ou de limaille, et on les triture au mortier avec \o^^ k iS^'' de 

 bichlorure de mercure en poudre additionné d'une petite quantité d'eau. 

 Le mélange est évaporé au bain-marie dans une capsule, puis placé dans 

 une nacelle de porcelaine qui sera ensuite chauffée dans un courant d'hy- 

 drogène pur. Cette nacelle est placée dans un tube de verre de Bohême, 

 traversé par un courant d'oxygène bien exempt d'acide carbonique et 

 chauffé au rouge. Le courant gazeux traverse un tube de Liebig conte- 

 nant une solution de potasse et deux petits tubes en U remplis de frag- 

 ments de potasse fondue. L'augmentation de poids de ces différents tubes 

 donne, en acide carbonique, la quantité de carbone contenu dans l'alumi- 

 nium. 



» 2" Analyse des alliages de cuivre et d'aluminium. — Dosage du cuivre. 

 — Lorsque l'alliage renferme jusqu'à 6 pour loo de cuivre, on dissout 

 oS'', 5oo de métal par l'acide nitrique bien exempt de chlore, on étend cette 

 solution de façon à occuper un volume de So*^*^ et le dosage se fait par la 

 méthode électrolytiquedueà M. Lecoq de Boisbaudran, en prenant le dis- 

 positif de M. Riche. L'intensité du courant employé est deo,i ampère; 

 l'opération dure six heures si elle est faite à 6o°, vingt-quatre heures si 

 elle est faite à froid. Lorsque l'électrolyse est terminée, le cuivre, après 

 avoir été lavé et séché, est pesé à l'état métallique. 



» Dosage du silicium, de l'aluminium et du fer. — Le cuivre étant éliminé 

 à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré, on dose l'alumine, le fer et le 

 silicium ainsi qu'il a été indiqué précédemment. 



» Conclusions. — Nous donnerons comme exemple l'analyse d'un échan- 

 tillon d'aluminium provenant de Piltsburg : 



Aluminium 98,82 



Fer o , 27 



Silicium o, i5 



Cuivre o , 35 



Sodium 0,10 



Carbone o,4i 



Azote . traces 



Titane traces 



Soufre néant 



100, 10 



» L'industrie de l'aluminium a fait dans ces dernières années de grands 

 progrès au point de vue de la pureté du métal. L'analyse précédente en est 



